528 



A. gab nach 10 Tagen nur 18,86 Grm. Horbachit: Nickel 0,203 u. Eisen 0,046. 



B. „ „ „ „ „ 5,03 „ „ „ 0,058 „ „ 5,030. 



C. „ „ „ „ „ H,167 „ „ „ 0,049 „ „ 0,0196. 



D. „ „ 4 Wochen „ 7,15 „ „ „ 0,205 „ „ 0,064. 

 Rechnet man den Nickelgehalt des Horbachits in runder Zahl zu 12 



Proc, so enthalten die Proben 



Proc. ihres Nickel- 

 gehaltes durch 

 Auslaugung. 



Das Verhältniss des im Filtrat enthaltenen Eisengehaltes zum Nickel- 

 gehalt stellte sich folgendermassen heraus: 



Eisen Nickel 



A) an 



Nickel 2,28 



Grm. 



und 



nahe 



9 ] 



B) „ 



„ 0,6 



n 



verloren 



n 



9,7 



C) „ 



„ 0,049 



y> \ 



in obigen 



55 



0,441 



D) „ 



„ 0,205 





Zeiten : 



55 



24 ) 



4,4 

 3,6 

 2,5 

 3,2 



ts geschah bei gewöhnlicher Zim- 



InA. 1 



B. 1 



C. 1 



D. 1 



Die nasse Aufbereitung des Horbachi 

 mertemperatur ; also bei etwa 18° C. Es folgt aus den mitgetheilten Re- 

 sultaten : 



1) dass Horbachit unter der gleichzeitigen Wirkung von atmosphäri- 

 scher Luft und Feuchtigkeit merklich oxydirt wird und Eisen- und 

 Nickelvitriol bildet, 



2) dass das Nickelsulfuret rascher oxydirt wird, als das Eisensulfuret, 



3) dass die Vitriolescenz des Erzes im Zustande feiner Vertheilung 

 rascher vor sich geht, als bei der Form grösserer Stücke. 



Bedenkt man nun, dass nach der angegebenen sehr einfachen und 

 rohen Methode der nassen Aufbereitung ein 12 Proc. Nickel führender 

 Horbachit in 10 Tagen pro Ctr. 1,08 Pfund, also pro 100 Ctr. nahe 1 Ctr. 

 gediegenes Nickel in der Form von Nickelvitriol liefern muss , so scheint 

 es kaum zweifelhaft, dass bei der steigenden Nachfrage nach Nickelmetall 

 für die Ausprägung deutscher Reichsmünzen, wie auch für die Argentan- 

 Industrie, der Horbacher Bergbau einen neuen Aufschwung erfahren muss. 



Allerdings scheint der Nickelgehalt von nahe 12 Proc. der höchste 

 zu sein, welcher bis jetzt in den Horbacher Erzen nachgewiesen wurde. 

 Dafür ist aber auch die Methode der neuen Aufbereitung in der Anlage 

 sehr billig und bereits in einer Weise vervollkommnet, welche, wie es 

 scheint, Nichts zu wünschen übrig lässt. Diese Methode verdanken wir 

 E. Kopp in Turin (jetzt in Zürich), der dieselbe ausführlich im Moniteur 

 scientißque *, Aug. 1870, p. 705 (im Ausz. Dingler's Polyt. Journ. Jahrg. 

 1871, p. 400. Polyt. Centraiblatt, 1870, p. 1426) beschrieb, und welche 

 wesentlich darin besteht, dass den feuchten Erzhaufen Eisenchlorid oder 



* Neues Verfahren zur Verarbeitung schwefel-, antimon- und arsenik- 

 haltiger Kupfer-, Blei-, Nickel- und Silbererze auf nassem Wege. 



